NOTE DE M. DAMOUR. /il5 
présentait ainsi sous forme de poudre rouge, facile à détacher des 
parois de la capsule. 
L’eau a été dosée à part sur 1 gramme de matière. 
Yoici les résultats de l’analyse : 
Oxygène. 
Ptapports, 
Alumine..... 
0,5654 . . . 
0,2634 . . 
. 3 
Eau. 
0,1040 . . . 
0,0924 . . 
. \ 
Oxyde ferrique. 
0,2873 
Silice. ..... 
0,0413 
0,9980 
Dans cette matière minérale, l’oxyde 
3 de fer est à 
l’état d’oli- 
giste : F 2 0 3 ; c’est donc 
avec l’alumine 
que l’eau se 
trouve coin- 
binée. Le rapport approché de 1 à 3 qu’on observe entre l’oxygène 
de l’eau et l’oxygène de l’alumine, et qui semblerait devoir faire 
réunir cette substance à l’hydrate d’alumine cristallisé, connu 
sous le nom de diaspore , me paraît être ici purement accidentel. 
La matière, en effet, n’est pas cristallisée; il est probable que les 
proportions relatives d’eau et d’alumine varieraient selon les 
échantillons soumis à l’analyse. 
Une matière présentant une composition analogue, également 
en masses noduleuses, rougeâtres, amorphes, mais un peu moins 
dense et moins compacte, désignée sous le nom d 'hydrate d'alu¬ 
mine des Baux , a été anciennement analysée par Berthier, qui, 
le premier, l’a fait connaître et l’a trouvée composée ainsi qu’il 
suit : 
Oxygène. Rapports. 
Alumine. . . . 0,5200 . . . 0,2422 ... 4 
Eau. 0,2040 . . . 0,1813 ... 3 
Oxyde ferrique 0,2760 
1,0000 
La substance minérale analysée par Berthier est abondamment 
répandue dans les terrains tertiaires du midi de la France, et no¬ 
tamment aux environs de la commune des Baux, près d’Arles, de 
Tarascon, etc. Elle est actuellement exploitée pour la fabrication 
de l'aluminium. M. Henri Sainte-Claire Deville, qui en a analysé 
de nombreux échantillons, y a constaté la présence d’une faible 
proportion de vanadium. Je n’ai pas retrouvé ce métal dans le 
minerai d’Egine. 
S’il était permis de tirer des conséquences géologiques de l’exa¬ 
men d’un seul échantillon, on serait tenté de voir une relation 
